LENTA POLARIZZABILITÀ DEI DIELETTRICI 439 



variazione apprezzabile nella scarica primaria, mediamente, variando il tempo di 

 carica da 0".0005 a 60", si accosta ad 1.7 %. 



In condizioni identiche fu constatata per la capacità 0.1 4- 0.2 mF del conden- 

 satore normale Clark una variazione di carica di 1.6 "/o e una somma di scariche 

 residue poco inferiore al 3 "/q. 



Si noti però : la seta usata qui è della stessa stoffa che servì negli esperimenti 

 a cui per ultimo si accennò, cioè di spessore minore di 0.06 mm.; e siccome un tes- 

 suto di questa sottigliezza, non fabbricato con precauzioni speciali a questo scopo, 

 presenta sempre sopra larghe superficie dei punti di minore compattezza, sebbene 

 fossero stati scartati dei pezzi isolanti tutti quelli che mostravano inomogeneità, 

 accadde alla prima costruzione del sistema che sotto la forte pressione alcune delle 

 armature di stagnola venissero attraverso gli interstizi della seta a contatto. Il 

 numero di questi corti circuiti, facilmente accertato mediante una pila ed un galva- 

 noscopio, non era tanto piccolo che potesse consigliarsi di rimuovere semplicemente 

 i pezzi di seta difettosi ; quindi nella costruzione definitiva si preferì di raddoppiare 

 lo spessore dell'isolante, cioè di frapporre ad ogni coppia di fogli d' armatura due 

 fogli di seta. Questo ebbe evidentemente per effetto di diminuire notevolmente la 

 capacità e di crescere inversamente il costo; più ancora ebbe per conseguenza una 

 difficoltà maggiore nella essiccazione, per cui questa non raggiunse il grado di per- 

 fezione delle precedenti, non essendosi potuto conservare fino agli ultimi fogli che 

 sullo strato si venivano sovrapponendo la temperatura elevata che avevano gli infe- 

 riori, affinchè non venissero questi bruciati e fuse le armature. 



Lo spessore complessivo, dal sistema di circa 100 fogli di stagnola e 200 di seta 

 occupato tra le lastre, è di 12 mm.; ed in esso od in uno spazio poco superiore capi- 

 rebbe una capacità quatti'o volte maggiore se come isolante si adoperasse una stoffa 

 di seta di spessore eguale o poco superiore, purché ne fosse la struttura più com- 

 patta come da una fabbricazione speciale si otterrebbe facilmente. Il confronto dei 

 condensatori a mica non può evidentemente considerarsi molto svantaggioso sotto 

 questo aspetto. Per contro la forma si potrebbe variare a piacere; la graduazione 

 delle capacità sarebbe facilissima variando fra piccoli limiti la pressione ; certamente 

 il costo non sommerebbe che ad una piccola frazione di quelli a mica, perchè per 

 la capacità di 1 mF potrebbero in ogni caso bastare pochi metri quadrati di stoffa, 

 il cui prezzo non sarebbe elevato. 



Solamente una leggera complicazione deriverebbe dalla necessità di tener conto 

 della variazione di capacità al variare la temperatura, la quale è qui notevolmente 

 superiore a quella dei condensatori a mica. Una determinazione esatta del coeffi- 

 ciente di riduzione non fu fatta per questo condensatore. Però per avere un'idea del 

 suo ordine di grandezza la capacità fu in due giorni diversi esattamente misurata 

 alla temperatura dell'ambiente che era 22°, e fu trovata 0.3513 mF. Il condensatore 

 fu allora portato in un ambiente artificialmente raffreddato con ghiaccio, e lasciato 

 ivi parecchie ore ; vicina si collocò una cassetta di legno identica a quella del si- 

 stema, contenente un termometro che segnava, al momento in cui la cassetta fu 

 riportata al luogo di misura, la prima volta 9°, la seconda 9'',5 ; le osservazioni ese- 

 guite rapidamente diedero nei due casi 0.3456 e 0.3462 otF. Una variazione analoga 

 si constatò misurando la capacità dopo che la temperatura all'interno della cassetta 



